标题：硅胶制品
简介
以硅胶为主要原材料的加工制作品，都称为硅胶制品。硅胶是由硅酸凝胶适当脱水而成的颗粒大小不同的多孔物质。具有开放的多孔结构，能吸附许多物质，是一种很好的干燥剂、吸附剂和催化剂载体。硅胶的吸附作用主要是物理吸附，可以再生和反复使用。在碱金属硅酸盐（如硅酸钠）溶液中加酸，使之酸化，再加入一定量的电解质进行搅拌，即生成硅酸凝胶；或者在较浓的硅酸钠溶液中加酸或铵盐也能生成硅酸凝胶。将硅酸凝胶静置几小时使之老化，然后用热水洗去可溶性盐类,在60～70℃下烘干并在约300℃时活化，即可得硅胶。　将硅酸凝胶用氯化钴溶液浸泡后再烘干和活化，可得变色硅胶。
食品级硅胶具有无毒无味，不溶于水和任何溶剂，是一种高活性的绿色产品.食品级硅胶具有与生俱来的热稳定性（-40℃-230℃）.适用于不同场合。产品具有良好的柔软性，满足不同需求.
硅胶制品特点
耐高温 :适用温度范围-40至230摄氏度，可在微波炉和烤箱内使用.
易清洗 :硅胶生产出的硅胶产品用后在清水冲洗即可恢复干净，也可在洗碗机内清洗.
寿命长 :硅胶料化学性能很稳定，制做出的产品，较其他材料有更长的寿命.
柔软舒适 :得益于硅胶材料的柔软性，蛋糕模产品触感舒适，极具柔韧性，不变形.
颜色多样 :可以根据客户的需要，调配出不同的靓丽色彩.
环保无毒 :从原材料进厂到成品出货均不产生任何有毒有害物质.
电绝缘性能：硅橡胶具有很高的电阻率，且在很宽的温度范围和频率范围内其阻值仍可保持稳定。同时硅胶对高压电晕放电和电弧放电具有很好的抵抗性，如高压绝缘子、电视机高压帽、电器零部件等。
耐低温性：普通橡胶最低使用温度临界点为-20度到-30度，然而硅橡胶则在-60度到-70度时仍具有较好的弹性，某些特殊配方的硅橡胶还可承受极低温度，如低温密封圈等。
导电性：当加入导电填料（如碳黑）时，硅橡胶便具有良好的导电性能，如键盘导电接触点、电热元件部件、抗静电部件、高压电缆用屏蔽、医用理疗导电胶片等。
耐侯性：普通橡胶在电晕放电产生的臭氧作用下迅速降解，而硅橡胶则不受臭氧影响，且长时间在紫外线和其他气候条件下，其物理性能也仅有微小变化，如户外使用的密封材料等。
导热性：当加入某些导热填料时，硅橡胶便具有良好的导热性能， 如散热片、导热密封垫、复印机、传真机导热辊等。
抗辐射性：含有苯基的硅橡胶的耐辐射大大提高, 如电绝缘电缆、核电厂用连接器等。[1]
硅胶制品分类
硅胶制品根据成型工艺的不同可以分为三大类系
模压硅胶制品模压硅胶制品通常是通过高温模具在放入添加硫化剂的固体硅胶原料后通过硫化机台施加压力，高温硫成固体化成型的，模压硅胶的硬度通常在30°C-70°C。原料配合色膏按照潘通色卡号调出颜色，模具的形状决定了模压硅胶制品的形状，模压硅胶制品是目前硅胶行业中运用最广泛的一种。主要用于只做硅胶工业配件，按键，硅胶礼品，硅胶手环，硅胶手表，钥匙包，手机套，硅胶厨具，硅胶垫，冰格，蛋糕模等等。
挤出硅胶制品挤出硅胶制品通常是通过挤出机器挤压硅胶成型的，一般挤出硅胶形状是长条的，管状的可随意裁剪，但是挤出硅胶的形状有局限性，在医疗器械，食品机械中广泛使用。
液态硅胶制品液态硅胶制品是通过硅胶注塑喷射成型的，产品柔软，硬度可以达到10°C-40°C，因其柔软的特性，在仿真人体器官，医疗硅胶胸垫，等广泛运用。
特种硅胶制品
特种硅胶制品是根据硅胶的化学特性或者一些辅助原料的添加，特种硅胶制品还可具有耐高温（最高可达330度）,食品级（完全符合美国FDA,FLGB标准），医疗级，阻燃级，通过添加辅助原料还可以具有，夜光，负离子，变色，等特性。
硅胶制品用途
1、硅胶制品是制作复印机、键盘、电子词典、遥控器、玩具、避孕套、硅胶按键等不可缺少的组成部分。 
2、可用于做耐久形的成型垫片、电子配件的封装材料、汽车电子配件的维护材料。 　
3、可用于制作电子元件、模压高点压缘子。 　
4、可用于制作导电硅胶、医用硅胶、泡沫硅胶、制模硅胶等。 　
5、用于房屋的建筑与修复、高速公里接缝密封、桥梁的密封等密封工程。[2]
影响硅胶厨具的因素
一、黏度。　科技名词解释：液体，拟液体或拟固体物质抗流动的体积特性，即受外力作用而流动时，分子间所呈现的内摩擦或流动内阻力。 通常情况下黏度和硬度成正比。　
二、硬度。　材料局部抵抗硬物压入其表面的能力称为硬度。硅橡胶具有10至80的邵氏硬度范围，这就给予设计师以充分的自由来选择所需的硬度，以最佳地实现特定的功能。对聚合物基材、填充物和助剂进行不同比例的混合可以实现各种中间的硬度值。同样地，加热固化的时间和温度同样也能改变硬度，而不会破坏其他的物理特征。　
三、拉伸强度。　拉伸强度是指造成一块橡胶材料样品撕裂时每个范围单位上所需的力。热加硫型固态有机硅橡胶拉伸强度范围介于4.0-12.5MPa之间。氟硅橡胶拉伸强度范围介于8.7-12.1MPa之间。液体硅橡胶的拉伸强度范围介于3.6-11.0MPa之间。　四、撕裂强度。　在有切口的样品上施加力量时阻碍切口或刻痕扩大的抵抗力。即使切开后置于极高的扭应力下，热加硫型固态硅橡胶也能不被撕裂。热加硫型固态硅橡胶撕裂强度范围介于9-55 kN/m之间。氟硅橡胶撕裂强度范围介于17.5-46.4 kN/m之间。液体硅橡胶撕裂强度范围介于11.5-52 kN/m之间。　
五、伸长率。　通常是指“极限破裂伸长”或者当样品断裂时相对于原长度的所增长的百分比。热加硫型固态硅橡胶一般的伸长率范围在90到1120%之间。氟硅橡胶一般的伸长率在159到699%之间。液体硅橡胶一般的伸长率在220到900%之间。不同的加工方法和硬化剂的选择都能很大程度地改变其伸长率。硅橡胶的伸长率和温度有很大关系。　
六、操作时间。　操作时间从胶体加入硫化剂的那一刻开始计算。这个操作时间和后面那个硫化时间其实没有完全的界限，胶体从加入硫化剂的那一刻开始就已经进行硫化反应了，这个操作时间就是说该产品30分钟的硫化反应可以不影响到成品的质量。所以产品操作过程中越是节约时间对成品越有利。　
七、硫化时间。　有的地方会说是固化时间。也就是说经过这么长的时间硅胶的硫化反应基本上结束了。这个基本上结束也就是说产品已经可用了，但事实上还有很小的一部分固化反应还没有结束。所以使用硅橡胶制作的产品，比如硅胶模具通常要放上一段时间再投入使用。
硅胶硫化剂参数
硅胶硫化剂比例。　硅橡胶是最常见的双组分硫化硅橡胶，不用的时候硅橡胶分为胶体和硫化剂两个部分，使用的时候按一定的比例混合均匀后就可以操作了。一般情况下只需要考虑胶体的重量，特殊情况下需要考虑硅胶的其他添加剂的重量。比如移印硅胶使用的时候硫化剂的比例需要根据硅胶和添加的硅油的总重量来计算。　C-8E（硫化剂）一种透明胶状的环保硅胶硫化剂，用于硅橡胶制品的模压硫化成型，用于透明、半透明中、高品质之产品，亦适用于普通硅胶加工之产品。　
C-14食品级无味硫化剂 C-14是本公司新开发的一种无味型硫化剂，用于硅橡胶制品的模压硫化成型。使用于中、高品质之产品，特别适用于生产硅胶杂件产品。适用于有色件与透明，白色产品， C-14一次加硫后即可无味。二段硫化更佳（160℃；20分钟）。本产品易燃,混料时请先添加两公斤硅胶硫化剂与同等比例的架桥剂混炼好，再迅速添加完剩余原料，以避免著火。　
C-15E环保硫化剂C-15E是一种透明胶状的环保抗黄硫化剂，用于硅橡胶制品的模压硫化成型。使用于中、高品质之产品，亦适用于一般硅胶加工之产品。用于透明或白色件，可保证四次硫化以内（或二次硫化200℃以内烘烤1-2小时），产品不变黄。　
C-20E抗黄硫化剂C-20E是一种半透明胶状的硅胶抗黄硫化剂，用于硅橡胶制品的模压硫化成型。使用于中、高品质之产品，亦适用于一般硅胶加工之产品。用于透明或白色件，可保证五次硫化以内（或二次硫化200℃以内烘烤4小时左右），产品不变黄.适用于有色件抗黄，可保证有色件多次硫化后不变色。　
H-10硅橡胶内脱模剂本品是专用于高温硫化硅橡胶脱模的内添加剂，添加时分散容易，添加少量本品即可大幅度提高产量，并充分保证制品的品质。本品广泛应用于按键等复杂形状的硅橡胶制品。　
FY-31硅橡胶处理剂FY-31硅橡胶表面处理剂是专门用於硅橡胶背双面胶的底涂剂，分快干和慢干型。根椐产品不同的生产工艺而选用，将它涂在高温橡胶片材上，再贴双面胶可以使双面胶紧紧贴在橡胶片上。本胶干燥后无毒无味，并且耐高温　
Y-21硅橡胶缩水剂本品用在高温硅橡胶中可以缩小硅橡胶制品的尺寸，而不影响硅橡胶其它各方面的性质（如：黄变性、力学性能等）。同时，本品添加时极易散，不会产生白点，广泛应用于硅橡胶按键、密封圈以及其它杂件制品中。 双二四硫化剂　抗黄性好,制品透明度高 ,添加量较少：喷霜少，气味小,适合生产高透明挤出制品。　中档产品，适合生产透明度要求稍高的挤出制品。　价格便宜，成本低,适合生产电线或透明度要求不高的挤出制品。
硅胶制品的优势
硅胶产品性能：
性能万乘硅胶制品同类塑胶制品毒/味道无大部分有透明度高高生理惰性/化学稳定性优良环保/可降解　是否不退色/不变黄是否耐老化/使用寿命长是是柔软/柔韧优差耐寒/防变脆耐寒-40℃，不会变脆耐寒-40℃，变脆燃烧性能330度100～150度耐高温　不易燃，不会产生有害物质易燃，产生有害物质耐磨性良良绝缘性优优防褪色良良防滑良差弹性/防震优　差　易脱模/易清洗良良优越的性能，加上硅胶是非石油产品，不依赖日益紧缺的石油资源，使得硅胶制品成为同类塑胶制品的代替品已经是大势所趋，同时硅胶制品可以应用到有很多塑胶 制品不能做到的用途领域，如婴儿奶嘴、人体用器官等，应用前景非常广阔。万乘硅胶产品全部能通过美国FDA认证、SGS认证和欧洲LFGB认证，实现无障 碍入市。万乘硅胶制品有限公司在硅胶生活用品和硅胶促销礼品,饰品方面已经做到专业细致，具备完整而成熟的产品设计、制模、生产、国内/国际市场供应链，产品在天虹、君尚、华润万家等大型 商场销售，覆盖60多家分店，外贸远销美国、英国、德国、俄罗斯、荷兰、西班牙、澳大利亚、丹麦、意大利、匈牙利、瑞士、瑞典、香港等国家和地区，得到广大消费者的普遍认可和好评。硅胶生活用品已经成为人们时尚生活的亮丽风景线。作为成熟的硅胶生活用品专业厂家，万乘为广大热爱生活、追求事业的合作伙伴提 供了无限商机。合作方式不受限制，产品定制、代理加盟、国际/国内贸易均可。
导致硅胶制品难拆边因素
一、硅胶原料的质量会导致硅胶制品难拆边，质量差的硅胶原料它的韧性不足，撕裂强度也明显不足，在拆边的过程中肯定是很难拆边的。 
二、成型环节中产品成型的比较厚，那么毛边其实也是比较厚的，厚度的增加肯定也导致拆边的困难。
三、硫化环境因素，硫化温度要适宜，过高过低的问题都会导致难拆边，同时硫化时间方面也需要很好的控制，硫化时间过长就会导致产品变脆，硫化时间过短就会导致硫化环节没效果，所以硫化的环节一定要控制好。
四、成型模具方面的问题，如果模具自拆设计不合理、成型模具使用过长、成型模具磨损严重、成型模具质量不过关等这些情况就会导致生产成型后很难拆边。[3]
硅胶制品成分参数
  硅胶制品成分参数
影响出口硅胶制品卫生安全检测不合格的三个原因
出口硅胶制品的卫生安全是欧美国家的高度重视的问题，今年已经多次发现出口硅胶制品预检和抽检不合格。出口硅胶制品卫生指标不合格需要我们以下三方面原因并进行改进 [4]
原材料质量控制不严。部分工厂对用于厨餐具的原料把关不过重视，未对原材料检测就使用质量等级偏低的硅胶原料用于食品类工具产品生产，或者是在生产过程中使用不合格的色胶及助剂用于着色，导致产品卫生不合格。 [4]
生产工艺不规范。由于硅胶餐具安全要求的特殊性，食品硅胶制品对生产工艺要求非常严格，产品成型后需要足够的时间以除去可挥发性物质。部分工厂为了追求效率，产品没有达到足够的处理时间[4]
企业对产品使用条件不过关。欧盟等国要求产品检测按照其可预见的最严格使用方式进行。大部分工厂仅根据客户样品进行生产，对产品的用途和使用条件没有了解，在应对第三方检测时也比较盲目，甚至与产品可预见的使用条件明显不一致。 [4]
硅胶制品的二次硫化
二次硫化又叫后硫化
硅胶制品图片(10张)。二次硫化的作用：硅橡胶采用过氧化物硫化时，过氧化物分解引发高聚物反应后，生成了低分子化合物（如苯和苯甲酸等）存在于橡胶中将影响橡胶机械性能。况且硅橡胶在第一阶段加热成型后，其交联密度不够，要使其进一步硫化反应才能增加硅橡胶的密度. 拉升强度,回弹性,硬度,溶胀程度,密度,热稳定性都比一次硫化有较大的改善.如果不进行二次硫化,也许生产的硅胶性能上受到一定的影响,得不到性能更好的产品.一次硫化的参数与二次硫化的参数可能不同,这与实际操作有关! 硅胶硫化有多种，有高温和室温。按高温硅胶来举例，没硫化前就是我们通常说的生胶，混炼胶就是把许多助剂如硫化剂，脱模剂等和生胶一起炼制而。从外观上一看就可以看出。用手一扯就断，没有弹性。如果在一定的温度下把混炼好的胶在一定的温度下硫化成型就可以得到制品，就像我们平常见到的硅胶手机套等，至于毒不毒只要生产厂家能够提供食品认证，一般来说都是无毒的。[5]